SÉANCE DU 1‘ JUILLET 1918. 13 
considérant un « coefficient de corroyage » égal au rapport de la section 
primitive du lingot à la section finale de la pièce forgée, et en prescrivant 
que le coefficient de corroyage doit être supérieur à une valeur numérique 
déterminée, généralement 3 ou 4, quelquefois davantage. 
L'origine de cette manière de voir n’est pas bien connue; il ne parait 
pas avoir été fait d'expériences systématiques destinées à faire ressortir 
l'influence de la déformation produite à chaud sur les qualités de l'acier et 
les rares auteurs qui ont examiné cette question ont émis des vues contra- 
dictoires. Les prescriptions imposant un minimun de corroyage ont 
cependant une influence économique qui ne peut être négligée; elles con- 
duisent à des dépenses excessives de combustible et de main-d'œuvre, et, 
dans bien des cas, à l’organisation d’outillages extrêmement dispendieux ; 
le fait d’être obligé de couler, manutentionner et transformer des lingots 
au moins 3 ou 4 fois plus gros que les pièces les plus volumineuses qu'on se 
propose d'obtenir comporte évidemment des conséquences très onéreuses 
et qui doivent être justifiées par une amélioration incontestable des 
qualités. Il y a donc un intérêt sérieux à élucider cette question par des 
expériences précises. 
Nous avons effectué sur ce sujet de nombreux essais dont la description 
ne peut trouver place ici et fera l’objet d’un Mémoire détaillé (*); mais il 
peut être utile de signaler la conclusion très nette à laquelle nous arrivons, 
qui est en contradiction avec l'opinion la plus répandue. 
Si l’on compare les propriétés d’éprouvettes prélevées dans des condi- 
tions qui en assurent la comparabilité, dans des lingots identiques soumis 
à des déformations plus ou moins accentuées suivant une direction unique, 
on constate que l'effet de l’étirage est très variable avec l'orientation des 
barreaux d'épreuves. Cet effet, peu marqué sur la résistance maxima et 
lallongement proportionnel mesurés dans l’essai de traction, se fait surtout 
sentir sur la striction, langle de flexion avant rupture dans l'essai de 
pliage par choc, et la résilience. | 
La grandeur du corroyage effectué à chaud sur un acier déterminé 
augmente ces trois propriétés dans les barreaux prélevés ez long (parallè- 
lement au sens de l’étirage), mais les réduit fortement dans les barreaux 
prélevés en travers (perpendiculairement au sens de l’étirage); pour les 
orientations intermédiaires, les résultats varient régulièrement avec l’incli- 
naison sur l'axe d’étirage. 
(5) Dans la Revue de Métallurgie. 
